标题：祖母绿宝石
简介
类别：绿柱石族矿物 
化学式：Be3Al2(SiO3)6 
晶系：六方晶系  祖母绿宝石颜色：绿色 
光泽：玻璃光泽 
折射率：1.576 - 1.582 
多色性：蓝绿或黄绿 
硬度：7.5 - 8.0 
解理：半透明 
条痕：白色 
比重：2.5-2.8 
密度：2.70 - 2.78 g/cm&sup3; 
颜色：以绿色带蓝的颜色为佳，绿色带灰者质量较差。 
透明度：以清澈明亮、晶莹通透者为佳品，半透明者属普通品。 
纯净度：祖母绿的内部常有一些内含物的存在，如纯净者，为罕见的上品。价格低的祖母绿主要是因其净度不好。 
切工：规范的切工称为祖母绿型，能够把宝石的光泽完全彻底地反射出来。 
重量：一般祖母绿的晶体不大，经切磨后，质量极优，重量在2克拉以上者，已属罕见，如重量在5克拉以上更是难得的珍品了 。
五月生辰
祖母绿作为5月份的诞生石，是幸运与幸福的象征，古人甚至还认为佩戴祖母绿的人会有超自然的先知能力，可使人才思聪慧并防止疾病的侵扰。
祖母绿象征着幸运、幸福和万物盎然的生命力，佩戴它会给人带来一生的平安。它也是结婚55周年的纪念石。 祖母绿（Emerald）的颜色在所有绿色宝石中几乎是独一无二的。西方的珠宝文化史上，祖母绿被人们视为爱和生命的象征，代表着充满盎然生机的春天。[1]
传说中祖母绿也是爱神维纳斯所喜爱的珠宝首饰，所以，祖母绿又有成功和保障爱情的内涵，它能够给予佩带者诚实、美好的回忆；而它所闪烁的那种神秘的光辉使它成为最珍贵的宝石之一。 祖母绿自被人类发现以来，便被视为具有驱鬼避邪的神奇力量，人们将祖母绿用作护身符、避邪物或宗教饰物，相信佩带它可以抵御毒蛇猛兽的侵袭。
历史发展
祖母绿（zǔmǔlǜ）的英文名称为Emerald，起源于古波斯语，“Zumurud”，原意为绿色之石。后演化成拉丁语Smaragdus，大约在公元16世纪左右，成为今天英文名称。原译为助木刺，《西厢记》中译为祖母绿，后流传至今。祖母绿又叫“吕宋绿”、“绿宝石”。古希腊人称祖母绿是“发光”的“宝石”,无价宝贵 。古代欧洲人则认为祖母绿对任何疾病都有疗效，尤其对于眼疾和肌肉无力。《旧约圣经》中有记载：基督徒认为耶稣的复活与祖母绿有关，它是重获新生的象征，具备一种神圣的力量。印度人则对祖母绿极为  祖母绿宝石崇拜，他们认为祖母绿能为佩带者带来好运，并且心情愉快，普通人以拥有一块祖母绿为荣，皇室更是收藏了大量价值连城的祖母绿珍宝。 
相传公元1600年，在哥伦比亚首都以北200多公里的莫索(MUZO)，河水暴涨，汹涌澎湃，水流倒灌，冲刷了大量的泥沙。水患平息后，当地摩斯卡斯人回到昔日的家园时，发现往日清澈的河水变得浑黑，以为是河底的污泥被翻卷了起来。人们在河里发现了大量美丽碧绿的宝石，这就是著名的哥伦比亚的祖母绿。摩斯卡斯人欣喜若狂，精选出一些美丽的祖母绿，将一些未经琢磨的柱状晶体，镶嵌成一条精美奇特的项链，献给莫索的公主芙拉(FURA)，后来，人们就以公主的名字作为这条项链的名字，这里的祖母绿矿也被命名为FURA。 FENA这条杰出的项链，也就成为祖母绿最具代表性的珍品了。后世的摩斯卡斯人将此项链世代相传，供奉在山中。西班牙殖民者曾经多次想要掠夺它，都被摩斯卡斯人严密地保护了起来。时光流逝。几经辗转，这条项链被哥伦经亚华侨卡兰沙家族得到而保存至今。近400年来，这样美丽晶莹的祖母绿柱状晶体也再没露过面。一位美国富豪曾出两亿美元要把它买到手，而始终未能如愿。 
祖母绿何以能如此让人心动呢？早在公元前3500年，埃及人便在开罗西南方的沙漠中发现了祖母绿。到了公元前2000年左右的埃及第十二王国的时代，祖母绿饰品已经普遍被人们佩戴流传了。在16世纪以前，埃及是人们所知的唯一的祖母绿产地。到了16世纪中叶，西班牙殖民者才发现南美洲的印加民族拥有大量的更加迷人的祖母绿。16世纪和17世纪，西班牙人把大量掠夺来的珍贵祖母绿运回欧洲，祖母绿便以它独特、迷人的风采倾倒了无数欧洲人，在很长的一段时间里，欧洲的王公贵族竞相佩戴南美洲的祖母绿首饰，以为时尚。
鉴赏评估
说到祖母绿，有人这样描述过：“即使一个最无知的野人，在潮湿的密林中绊 倒遇见祖母绿时，他亦会深深觉知这颜色鲜艳晶莹的美和珍贵。” 祖母绿的历史实际上是一个由传说和迷信编织而成的迷人而神秘的网，  祖母绿宝石它的绿代表了春天对大自然的美景和许诺。然而，作为奉献给VENUS女神的礼物，直到今天在南美洲的祖母绿产地，仍然有众多为争夺祖母绿而出现的谋杀和火并。 
人类在为这翠绿而崇拜讴歌的同时，却又做下了与美截然相悖的许多“暴行”，这是一个多么不和谐的景象。 
但是，无论如何，祖母绿的美与珍贵却是不容质疑的。在世界各国皇家的收藏品中，祖母绿的数量与地位也能充分说明这一点，仅伊朗王室收藏的祖母绿就有几千块，而且其大小都超过50克拉，这些藏品的价值和意义是非同寻常的。我国清代慈禧太后的殉葬品―――金丝被上也有两颗重达80克拉的祖母绿宝石。 
祖母绿是最名贵的宝石品种之一，在西方人的眼中，它是绿宝石之王，对它的崇拜不亚于东方人对翡翠的膜拜。目前国际市场上1－4CT宝石级的祖母绿价格为500――14500美元CT不等，而且高质量祖母绿的供应仍然是有限的。 鉴定1、祖母绿鉴定难 
祖母绿的鉴定是一件比较困难的工作，之所以这么说，是因为在实验室条件下能够模拟天然祖母绿的生长条件，合成出几乎可以乱真的水热法祖母绿。另外，在澳大利亚用一此劣质的祖母绿经过实验室人工改善，使之变成较高档的祖母绿，这就是精炼池祖母绿。这种祖母绿是属天然还是合成，目前仍是各执一词。 
祖母绿的成分为Be3Al2[SI6O18],是铍铝的硅酸盐矿物，其绿色通常由铬或钒元素引起，Cr2O3含量变化在0.15%－0.6%之间，一般呈六方柱状晶形，硬度为7.5－8，具脆性。除氢氟酸外，对其他的酸均无反应。世界不同产地的祖母绿在物理性质及光学性质上往往有一些微小的变化。 
和祖母绿相似其他天然宝石有翡翠、翠榴石、碧玺、萤石和绿色锆石等宝石。在很多时候要严格区分这些宝石需要用到折光仪、偏光镜等小型鉴定仪器，依据它们的不同特性将其区分开来（表2－8）；从经验角度看，翡翠往往具交织纤维斑状结构；翠榴石比重较大，且有“马尾状”包裹体；萤石硬度低、比重大；锆石则色散强并具明显双影等。这些特征都可作为肉眼观察识别时参考。 
与祖母绿相似的合成宝石主要有合成祖母绿，YAG（钇铝榴石）、绿色玻璃等几种。其中，天然祖母绿与YGA、玻璃的区分可根据如下两点进行：1、天然祖母绿大多会有瑕疵及裂纹，这点和红宝石有些相似，其瑕疵多呈“棉絮”状，有时还可见一些黑色的矿物包裹体等杂质；而合成品则大多干净，或有少量气泡。
2、祖母绿可见二色性。
从不同方向观察，宝石呈翠绿色－蓝绿色或黄绿色，而玻璃和YAG均只有一种颜色。天然祖母绿与合成祖母绿的区别则大多数需要在实验室内进行.，其特点如下：
（1） 天然祖母绿的折光率一般在1.57－1。59之间，而合成祖母绿往往折光率较低，一般小于1。57，但有例外的情况。 
（2） 天然祖母绿的比重较大，一般大于2.7，而熔融法合成的祖母绿，比重只有2。65－2.66左右。但要注意的是，水热　合成的祖母绿也有比重较高的。 
（3） 天然祖母绿大多会有瑕疵及三相包裹体，针状、柱状、粒状的结晶矿物包裹体等合成的祖母绿则往往比较　干净，水热法合成的祖母绿包裹体，呈“窗纱状”，熔融法合成的祖母绿的包裹体呈面包屑状。天然与合成祖母绿的包裹体特征不同。 
（4） 天然祖母绿在紫外线下反应比较迟钝，或呈暗红色，而合成祖母绿则往往发强红色荧光。做此项测试时一般应与标准样进行对照。 
但是，在鉴定中常有例外的情况，一般人凭肉眼，甚至10倍放大镜是无法准确区别的，特别是现代科学技术的发展使合成品更加逼近天然品，如水热法合成祖母绿中可出现类似天然包裹物的一些有棱有角的硅铍石“晶体”，因此，顾客在购买高档祖母绿饰品时，　最好不要光凭感觉，而要商家同时出具鉴定书。鉴定书的结论中光写“祖母绿”还不好，必须写明“天然祖母绿”。 
3、对祖母绿的鉴定，还必须注意区分夹层石、衬箔石及入油石。 
（1）对夹层石的识别可参考红宝石夹层石的部分。 
（2）衬箔祖母绿主要出现在一些底部封镶即封起宝石底部的首饰中，因为在宝石底加了一层绿色的箔，从台面看起来，宝石的绿色就会变深、档次提高。因此，凡是底部封镶的饰品都必须小心留意。 
（3）入油是祖母绿处理最经常使用的方法，因祖母绿性脆，经常会有裂纹瑕疵，在裂纹中注入一些油，裂纹就不那么明显了。
祖母绿入油处理中经常用的是香柏树油（折光率为1.575）和加拿大树胶（折光率为1.52）。要检测宝石是否经过油处理，可以用10倍放大镜对一些表面裂隙仔细观察，观察角度不同，入过油的裂隙会产生虹彩或可见一些末入油的空隙；另外，将宝石放在电灯下“烧烤”（小心不能太热）！入过油  祖母绿宝石的宝石会有“出污”现象，即油会沿裂隙向外渗，用柔软的纸拭擦可见油迹（要在10倍放大镜下观察）。在检测是否入油时，更重要的还要注意是否同时入过色。如果发现颜色是沿一些裂隙分布的，就说明是不正常的。　
4、鉴定关键　
天然祖母绿绝大多数有瑕疵或包体，买贵重品最好要有注明“天然”的鉴定书。评估分级1、色系与产地 
祖母绿最具特征的部分就是那青翠悦目、让人心醉的绿色，因而绿色的好坏自然也就是评估其价值的第一因素。在国际祖母绿贸易中祖母绿的分级往往是据其色系、产地进行： 
（1） 哥伦比亚祖母绿。哥伦比亚是世界最重要的祖母绿产地，过去一段时间世界市场75%的祖母绿均产自哥伦比亚，其中三个最重要的矿区，即要木佑、契沃尔和TRAPICHE，均位于安第斯山脉中。这些矿区祖母绿总的特征是呈清澈的纯绿色，部分具有特殊的生长图案（如六条绿臂）。 
（2） 俄罗斯或西伯利亚祖母绿。主要产于俄罗斯的乌拉尔山脉，其特征为带黄的绿色，一般有较多的瑕疵，如竹节状包裹物等，颜色较哥伦比亚祖母绿浅。 
（3） 巴西祖母绿。主要是产于伟晶岩中的一些翠绿色绿柱石，其颜色呈灰白－深浓绿色，往往也带鲜蓝色调。过去巴西产的祖母绿粒度小，但近十年来也出产了大于5克拉的宝石，产量也增加较快，成了世界上重要的祖母绿产地。与哥伦比亚祖母绿不同的是，巴西产的祖母绿含瑕疵较多。 
（4） 津巴布韦祖母绿，又称SANDAWANA祖母绿。主要是深绿色的祖母绿，但由于瑕疵多，切磨好的宝石粒度较小。 
（5） 坦桑尼亚祖母绿。宝石呈带黄的绿色，高质量的可与哥伦比亚祖母绿娉美，但大多数只能做弧面型或雕刻用。 
（6） 赞比亚祖母绿是指一种带深蓝色的绿色祖母绿，颜色稍暗或带灰。 
以上的贸易分极只是粗线条的，不同国家的祖母绿的颜色色系有一定差别。决定祖母绿档次的还有颜色浓淡的影响。最好的颜色是指一种中等深的翠绿色，可稍带蓝色或淡黄色色调，但色过浅、过深或发灰都会影响价值。颜色相差一级，其价格可相差50%以上。高档祖母绿的大小差异，每克拉的差价可更高。 
2、瑕疵　
影响祖母绿价格的第三个因素是瑕疵。祖母绿的瑕疵主要是一些棉絮物、微裂以及一些深颜色的包裹体。在其他品质相同时，有瑕疵的价格相差最高达几倍以上。一般瑕疵相差一级，其价差约25%－45%。 
3、切工　
影响祖母绿价格的最后因素是切工。祖母绿一般加工成长方形祖母绿型，这样能充分显示其颜色。如果切磨成其他的形状，往往会有特别的原因，如想避开裂纹或黑色的包体等，因而体格应作相应调整。 
4、评价关键　
色越翠绿，质越清纯，价值越高。天然多有瑕，但瑕疵越少越好。 
达碧兹
  压榨甘蔗的磨轮达碧兹祖母绿Trapiche Emerald，其特点是石体横切面有六角形的黑色条纹从中央向外辐射，中间还可以有六角形透明或呈黑色的芯。因其形状似以前西班牙人用来压榨甘蔗的磨轮(西班牙文: tra·pi·che (de azúcar))，故以此为名。成因是于晶体生长期间，祖母绿晶体把杂质压缩在六方晶生长面之间。　　
  哥伦比亚达碧兹祖母绿
在绿色的祖母绿中间有黑（暗）色核和放射状的臂，是由碳质包裹体和钠长石组成，少见有方解石、黄铁矿。　　
  巴西达碧兹祖母绿
达碧兹Trapiche不是一种宝石，而是一种宝石特殊的生长现象，并不是仅见于祖母绿中，应该说凡是三方晶系或者六方晶系的宝石都有可能有达碧兹。达碧兹结构由独特的六边形和放射状旋臂色带，以及微小云雾状包裹体构成。
  赞比亚达碧兹祖母绿
最著名的达碧兹结构出现在祖母绿中，其中海蓝宝石、红宝石、蓝宝石、碧玺、水晶、红柱石、堇青石等都有出现达碧兹结构现象。[2]
  蝴蝶型达碧兹祖母绿
选购要诀
（1）选购祖母绿首饰，颜色的选择是第一位的。中深翠绿色最为名贵，过深或过浅都会影响首饰的价值。 
（2）祖母绿的翠绿是否晶莹，除取决于宝石的颜色外，还和宝石的透明及瑕疵多少有关。通常中等质量的祖母绿都会或多少有一些棉絮状的包裹物。只要瑕疵不严重影响宝石的美丽，价钱适宜还是可以考虑的。
（3）祖母绿易脆裂，因此选购首饰时应检查宝石是否有明显的裂纹，有裂纹会影响宝石的耐用性及价值。 
（4） 祖母绿的鉴定难，因而购买时最好要求出具鉴定证书，证明是天然祖母绿，而且末经入色处理。 
（5） 对于一般的装饰目前的而言，中等大小或由小颗祖母绿组镶的首饰是合适的，太大祖母绿会很昂贵。 
（6） 祖母绿首饰最好有细小钻石伴镶，这样能充分展示祖母绿颜色的美。对于较小颗的祖母绿首饰而言，伴镶钻石的质量对祖母绿首饰的价格有一定的影响。
相关知识
祖母绿的绿与其他天然绿宝石的颜色不太一样，加上其大量的内含物特征，较有经验的人可以分辨出来。 至于合成宝石方面，想合成祖母绿的努力可说是前仆后继。基本上，合成祖母绿是以水热法而非维纽尔法制成。 以维纽尔法制造合成宝石本身有一个限制，就是此法只适合合成以氧化物为成份的宝石，如刚玉和尖晶石，此乃因维纽尔法在由液滴结晶成梨形结晶的过程时，只有氧化物可以快速结晶。祖母绿属于硅酸盐，因而不适用维纽尔法。 公主式切割(Princess Cut)的合成祖母绿，其实应该是尖晶石型的合成品，因为几乎观察不到其二向色性，也看不到有助熔剂产生的内含物。 祖母绿的水热法制程内容，主要是将晶种置入含祖母绿成份的溶液之中，使其缓慢结晶，结晶之后的宝石是纯净无瑕的，而与天然祖母绿的诸多内含物情形不相当。 
因此，仿制者会在制程中，加入一些助熔剂，使人造祖母绿在结晶后，能产生状似天然云雾状的内含物，由于助熔剂的种类不同，内含物的形状也各异，往往能构成极有趣的图案。 
由于裂缝过多，祖母绿的优化处理主要便在处理裂缝这方面。 祖母绿的最有名的优化处理为浸油处理，若祖母绿的裂缝延伸至其表面，则会以某种特殊的油脂浸泡，使其裂缝因油浸入而较不明显，这种处理大量地用在许多品质较差的祖母绿上。 有时甚至会在浸油处理之后，再将裂缝入口以特殊材料覆盖，以避免油料漏出。 
与其相似的天然绿色宝石有萤石、绿碧玺、磷灰石、翡翠、绿色蓝宝石、含铬钒钙铝榴石；人造祖母绿及仿制品有合成祖母绿、绿柱石三层石、箔衬祖母绿、注油祖母绿等，其区别如下：
1、萤石，微带蓝的绿色，均质体，硬度小，为4，密度3.18 克/立方厘米，大于祖母绿，荧光浅蓝色。绿碧玺，深蓝色绿碧玺处理后改为纯正的绿色，二色性明显，双折射率高，为0.18，密度大。磷灰石，微带蓝的浅绿磷灰石，有蓝的色调，硬度较小，为5，折光率较大，为1.632-1.667，紫外线下发磷光。
2、翡翠，优质半透明翠绿色翡翠较似祖母绿，但翡翠具有纤维交织结构，有较细的纤维，祖母绿无此结构。含铬钒钙铝榴石，翠绿色，均质体，强的亚金刚光泽。
3、合成祖母绿，助熔剂生长法和水热法合成，颜色浓艳，紫外线下有较强的红色荧光，滤色镜下呈鲜明的红色。
珠宝材料
材质分类
具体材料名称
贵金属
金 · 钯 · 铂 · 铑 · 银 
贵金属合金
银金（Electrum） · 玫瑰金 · 纯银（Sterling silver） · 白金
卑金属
黄铜 · 青铜 · 铜 · 不锈钢
矿物宝石
东陵玉（Aventurine） · 玛瑙 · 变石（Alexandrite） · 紫水晶 · 海蓝宝石（Aquamarine） ·红玉髓（Carnelian） · 黄水晶（Citrine） · 钻石 · 祖母绿 · 石榴石 · 玉 · 碧玉 · 孔雀石 · 青金石 · 月长石（Moonstone） · 缟玛瑙（Onyx） · 蛋白石 · 翠绿橄榄石（Peridot） · 石英 · 红宝石 · 蓝宝石 · 方钠石（Sodalite） · 日光石（Sunstone） · 坦桑石（Tanzanite） · 虎眼石 · 黄玉 ·绿松石 · 电气石
有机宝石
琥珀 · 柯巴脂（Copal） · 贵珊瑚（Precious coral） · 煤玉（Jet） · 珍珠 · 象牙 · 砗磲 · 玳瑁